Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Mirka Pražáková

Šperky z tekutého polymeru

TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE:

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, Praha 7

obchod@grada.cz, www.grada.cz

tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400

jako svou 5486. publikaci

Odpovědná redaktorka Jana Minářová

Sazba a grafická úprava obálky Marcela Veličková

Texty a fotografie Mirka Pražáková

Počet stran 64

První vydání, Praha 2014

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

© Grada Publishing, a.s., 2014

Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami

nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Doporučení a pracovní postupy v této knize byly autorem ověřeny, přesto za ně nelze převzít odpovědnost. Autor ani nakladatelství neručí za jakékoliv věcné, osobní ani majetkové škody.

ISBN 978‒80‒247‒4802‒3

ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE:

E-knihu ve formátu EPUB vytvořil Milan Vilímek Jihlavský

ISBN 978‒80‒247‒9179‒1 (ve formátu PDF)

ISBN 978‒80‒247‒9180‒7 (ve formátu EPUB)

„Při studiu historie jsme si zvykli označovat velké epochy rozvoje lidstva podle nejcharakterističtějšího materiálu, který člověku sloužil. Tak mluvíme o době kamenné, bronzové, železné – dobu, ve které žijeme, můžeme z tohoto hlediska právem označit za dobu polymerní.“

Ducháček V.: Polymery – výroba, vlastnosti, zpracování, použití

ÚVOD

Věříte na šťastnou náhodu? Já ano. Když jsem před několika lety v knihkupectví vybírala dárek pro svou švagrovou, zaujala mě v oddělení hobby a řemesel kniha autorky Donny Kato o tvorbě šperků z polymerové hmoty. Zběžně jsem ji prolistovala a v té chvíli se mně otevřel úžasný svět nových možností a technik. Přesto, že jsem se tvorbě z polymerové hmoty věnovala již nějaký čas, nebylo mi jasné, jak mohla vytvořit tak krásné a zářivé šperky. Teprve doma, po pečlivém prostudování knihy jsem zjistila, že téměř všechny techniky spojuje pro mě dosud neznámý materiál – tekutý polymer. Přestože byl v té době dostupný pouze v USA, neváhala jsem a objednala jej, a s ním i některé další materiály a pomůcky, a pustila se do objevitelské a dobrodružné práce…

V knize vám předkládám část výsledků svého snažení. Shrnula jsem zde své zkušenosti a poznatky o tekutém polymeru, práci s ním a možnosti jeho kombinování s dalšími zajímavými materiály. Nabízím vám návody a postupy na výrobu originálních šperků. Jedná se však o pouhý zlomek možností, protože každá z uvedených technik nabízí další obměny a kombinace. Některé techniky jsou již všeobecně známé, některé jsem pozměnila nebo vytvořila úplně nové.

Držím Vám palce a přeji radost a uspokojení při tvorbě krásných, originálních a nositelných šperků.

Mirka Pražáková

MATERIÁLY

POLYMEROVÁ HMOTA MODELOVACÍ

Polymerová hmota je relativně nové médium, které je vhodné především pro výtvarné ařemeslné zpracování. První pokusy ojejí výrobu se datují do čtyřicátých let minulého století vNěmecku. Byla zde snaha vyvinout hmotu, která by nahradila porcelán, ze kterého se vté době vyráběly hlavičky panenek. Pro naši informaci je důležité, že se jedná ouměle vyrobenou modelovací hmotu na bázi PVC, kombinovanou srůznými náplněmi, změkčovadly, pigmenty apryskyřicemi. Jedná se onetoxický materiál, který lze bezpečně vytvrzovat při poměrně nízké teplotě vrozmezí 100‒160°C, pečením vobyčejné elektrické troubě. Po vytvrzení je možné výrobek dále brousit, leštit, vrtat, patinovat…

Polymerová hmota je úžasně všestranný materiál, který nabízí nekonečně mnoho možností zpracování. Má také schopnost spojovat se vsyrovém stavu sdalšími materiály, například sakrylovými barvami, kovovými plátky, alkoholovými inkousty aperleťovými pudry, které se po výpalu stanou její pevnou součástí.

Výrobci dodávají na trh polymerovou hmotu různých značek. Unás jsou zatím nejznámější anejpoužívanější pro naše účely FIMO, CERNIT, PREMO, PARDO aKato PolyClay. Každá znich má svoji barevnou škálu asvé specifické vlastnosti, které je dobré znát avhodně využít pro svůj záměr. Vzhledem kvyšším vypalovacím teplotám, které budou žádoucí při tvorbě projektů vtéto knize, doporučuji používat Kato PolyClay. Mám také dobré zkušenosti sCernitem, který dobře snáší vypalovací teploty okolo 130°C.

SKLADOVÁNÍ HMOTY

Uchovávejte vchladu atemnu. Tak by se nechalo shrnout doporučení pro skladování hmoty. Mně se osvědčily ploché kovové krabice od čajů asušenek, kam zpracovanou hmotu arůzné zbytky lehce zabalené do strečové potravinové fólie nebozipových sáčků ukládám.

TEKUTÝ POLYMER

Vedle běžně používaných modelovacích polymerových hmot nabízí někteří výrobci také jejich tekutou formu. Na otázku, co je to vlastně tekutý polymer, odpovídá krátce avtipně Donna Kato: „Tekutý polymer je vlastně polymerová hmota vláhvi. Pokud se vypálí, změní své skupenství zkapalného na pevné astane se zní velice univerzální materiál.“

Vsoučasné době je pro naše tvoření na trhu kdispozici několik značek tekutého polymeru. Sculpey od firmy Polyform, Liquid Kato Clear Medium od firmy Van Aken aFimo Decorating Gel od firmy Staedtler. Vpřípadě Sculpey aKato Clear Medium se jedná ohustou, mléčně zabarvenou tekutinu, která výpalem zprůsvitní. Fimo Gel je po výpalu lehce zakalený apružný. Mým favoritem je Kato Clear Medium. Při správném použití je po výpalu křišťálově čirý. Na povrchu šperků je hladký alesklý avytváří dojem glazury. Vkombinaci smodelovací polymerovou hmotou adalšími materiály umožňuje mnoho dalších zajímavých technik, například mnohovrstevné efekty, techniku cloisonné atransfery obrázků. Vneposlední řadě nám umožňuje vytvářet skládané projekty tím, že pomáhá při spojení syrové ajiž vypálené hmoty. Tekutý polymer se stal nedílnou součástí ve větší či menší míře téměř všech mých projektů vknize.

PERLEŤOVÉ PUDRY

Jednoduché použití apřitom efektní výsledek nám nabízí perleťové pudry. Svým hedvábným leskem dodávají špekům jiskru aexkluzívní vzhled.

KOVOVÉ PLÁTKY

METALICKÉ FÓLIE

ALKOHOLOVÉ INKOUSTY

AKRYLOVÉ BARVY

MAGIC GLOS